904 
Het voortgezet onderzoek heeft nu bewezen, dat dit inderdaad 
het geval is. 
Wij kunnen dit het best duidelijk maken aan de hand van de 
hier voorgaande tabellen, (zie p. 903). 
Uit deze tabellen blijkt n.1., dat het gelukt, ijzer door middel van 
een Fe(N0 3 ) 3 -oplossing passief te maken, en verder zien wij, dat de 
temperatuur waarbij de passiviteit optreedt hooger ligt, naar mate 
de concentratie der Fe(NÖ,),-oplossing grooter is. 
3. Ofschoon de mogelijkheid van het hier geconstateerde ver- 
schijnsel op grond van onze beschouwingen werd voorspeld, moesten 
toch nog andere experimenten worden genomen, alvorens wij in de 
verkregen resultaten een stellige bevestiging konden zien van genoemde 
beschouwingen. 
Het is n.1. bekend, dat Fe(NO s ) 3 gedeeltelijk hydroljtisch wordt 
gesplitst en daarom moest worden nagegaan, of de verstorende invloed 
ook door het salpeterzuur, in de gebruikte oplossing aanwezig, uit- 
geoefend zou kunnen zijn. 
Om dit na te gaan werd de proef bij kamertemperatuur herhaald, 
met een oplossing van salpeterzuur, die een weinig sterker zuur 
was, dan de gebruikte ferri-nitraat-oplossing. Het resultaat was, dat 
het ijzer actief bleef. Om het resultaat nog sprekender te maken 
werd de salpeterzuurconcentratie verhoogd tot 32 gew. °/ 0 HN0 3 , 
doch het resultaat veranderde niet, het ijzer bleef actief. 
Dit ondubbelzinnige resultaat deed dus zien, dat de verstorende 
werking van de ferri-nitraat-oplossing t.o.v. ijzer, inderdaad te wijten 
is aan het ferri-ion, en dat de verkregen resultaten mogen worden 
opgevat als sterk sprekende bevestigingen van de nieuwere opvat- 
tingen omtrent de electromotorische processen en evenwichten tusschen 
een metaal en een electrolyt. 
SAMENVATTING. 
Door het hierboven beschreven onderzoek is dus met zekerheid 
aangetoond dat, geheel in overeenstemming met het vermoeden, reeds 
vroeger uitgesproken, de verstoring van het ijzeroppervlak door een 
oplossing van ferri-nitraat hieraan moet worden toegeschreven, dat 
het unaire ijzer alleen in electromotorisch evenwicht kan zijn met 
een oplossing, die naast ferro-ionen slechts uiterst weinig ferri-ionen 
bevat, zoodat ijzer in een ferri-oplossing gebracht ferro-ionen en 
electronen zal uitzenden. 
Stelt het innerlijk evenwicht in het metaal zich minder snel in, 
dan het metaal in oplossing gaat, dan zal het innerlijk evenwicht 
in het ijzer-oppervlak worden verstoord in de edele richting d.w.z. 
